4OO 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XVI. Nr. 29 



bleiben aber hart und sprode und zerbrechen bei 

 dem Versuche, sie zu biegen. 



Giinstiger als Faden aus reinem Wolfram ver- 

 halten sich Faden, die unter Zusatz von etwa 2/ 

 Thoriumoxyd, aber sonst in der gleichen Weise 

 hergestellt sind, denn sie lassen sich iiber eine 

 ziemlich scharfe Kante knicken, ohne zu zerbrechen. 

 Nun aber zeigte sich bald, dafi die rnit Thorium- 

 oxyd hergestellten Wolframfaden diese grofiere 

 Festigkeit nicht gleichmafiig uber ihre ganze Lange 

 hin besitzen, es ergab sich vielmehr, dai3 sich in 

 ganz unregelmafiiger Verteilung neben Stellen von 

 groBter Knickfestigkeit Stellen fanden, an denen 

 der Faden bei jedem Knickversuch in zwei Stiicke 

 zerbrach. Diese Tatsache bildete den Ausgangs- 

 punkt fiir die neuen von Direktor Otto Schaller, 

 Dr. H. Or big und Ingenieur Elstner von der 

 bekannten Firma Julius Pintsch in Berlin aus- 

 gefiihrten, in ihrem Zielbewufitsein mustergiiltigen 

 LJntersuchungen, iiber deren ganz eigenartige und 

 iiberraschende Ergebnisse im folgenden kurz be- 

 richtet werden soil. 



Zunachst schrieb man - - das ist ja selbst- 

 verstandlich -- das unregelmafiige Auftreten der 

 Stellen geringer Knickfestigkeit dem Walten des 

 Zufalles zu und suchte sie durch ganz besonders 

 peinliches Arbeiten zu vermeiden. Indessen ohne 

 jeden Erfolg: die schwachen Stellen treten vor 

 wie nach in gleicher Unregelmafiigkeit auf. 



Dieser unbefriedigende Zustand anderte sich, 

 als die Metallographie zu Rate gezogen wurde. 

 Als die Faden namlich in geeigneter Weise geatzt 

 und dann im Mikroskop betrachtet wurden, stellte 

 sich heraus, dafi sie aus einzelnen unregelmafiig 

 aneinanderstofienden, saulenformigen Kristallen 

 bestanden. Und die weitere Untersuchung ergab 

 nun sehr rasch die Ursache fiir die Unregelmafiig- 

 keiten in der Festigkeit der Faden: Die Kristalle 

 selbst besafien eine hohe Knickfestigkeit; sie 

 konnten geknickt werden, ohne dabei zu zerbrechen, 

 auBerst empfindlich gegen das Knicken aber 

 waren -- das ist ja begreiflich -- die Stellen, an 

 denen zwei Kristalle aneinander stieBen: an diesen 

 Stellen trat bei jedem Knickversuch sofort Bruch ein. 



In den Abbildungen I bis 3 werden die be- 

 schriebenen Erscheinungen im Bilde dargestellt. 

 Abbildung I lafit die Stelle deutlich erkennen, an 

 der zwei Kristalle aneinander stoBen. Abbildung 2 

 zeigt den achteckigen Ouerschnitt der Kristalle. 

 Zu diesem Bilde ist aber folgendes zu bemerken : 

 Die Faden haben nach der Herstellung einen runden 

 Querschnitt; den achteckigen Querschnitt erhalten 

 sie erst durch den Atzprozefi. Die der Bottger'schen 

 Abhandlung beigegebenen Abbildungen sowie die 

 Beschreibungen zeigen, dafi dem runden Krystall- 

 faden ein Bestreben innewohnt, auch die ihm als 

 Kristall zukommende aufiere Form, die Begrenzung 

 durch ebene Flachen, anzunehmen, und diesem ja 

 verstandliche Bestreben durch die Atzung gewisser- 

 mafien eine Moglichkeit zur Betatigung gegeben 

 wird. So entsteht ja auch, wenn man eine 

 Kalkspathkugel in verdiinnte Saure oder eine 



Kochsalzkugel in Wasser legt, als ,,L6sungskorper" 

 ein Rhomboeder bzw. ein Oktaeder oder Wiirfel. 

 Hierdurch erklart sich die Abbildung 3, die einen 

 zunachst zur Halfte weggeschliffenen und dann zum 

 Teil angeatzten Kristall darstellt; sie lafit deutlich 

 den halb weggeschliffenen, nunmehr einen halbkreis- 

 formigen Ouerschnitt besitzenden Teil und daran 

 anstofiend den ,,Atzkorper" mit seinem charakie- 

 ristischen achteckigen Querschnitt erkennen. 



Mit der Erkenntnis der Ursache fiir das Auf- 

 treten der knickempfindlichen Stellen war das 



Abb. I. 



Abb. 2. 



zunachst praktisch wohl unlosbar erscheinende 

 Problem gegeben, die Entstehung verschiedener 

 Kristalle in demselben Faden zu verhindern, d. h. 

 Faden herzustellen, die in ihrer ganzen Lange aus 

 einem einzigen einheitlichen Kristall bestehen. Dies 

 Problem ist von Schaller, Orbig und Elstner 

 in folgender Weise gelost worden : Der gespritzte 

 Faden wird nicht mittels des elektrischen Stromes 

 gleichzeitig in seiner ganzen Lange zurSinterungge- 

 brannt, denn in diesem Falle entstehen ja gerade 



